sl 1 pe 
El cátodo, idéntico en la forma al de platino de Cl. Winkler (1), está: 
formado por un rectángulo de tela de cobre de 0,125 metros de longitud 
por 0,06 metros de anchura, comprendiendo cada centímetro cuadrado 
64 mallas, y correspondiendo para todo el cátodo una superficie total de 
150 centímetros cuadrados; en su parte central lleva un vástago de nique- 
lina de un milímetro de diámetro por 15 centímetros de largo, que va su- 
jeto directamente, sin soldadura, por medio de una doblez en su extremi- 
dad inferior. Así formado, se arrolla en cilindro de manera que ajusta casi 
a la vasija electrolítica. La superficie total del cátodo se deduce de la co- 
nocida fórmula 
S =2badYVn=2 >< 3,14 < 12,5 < 86 < 0,04< Y 64 = 150 
La cuba electrolítica está formada por un vaso cilíndrico de 5 centí-- 
metros de diámetro por 12 de altura, de vidrio de Jena, para poder calen- 
tar el electrólito durante la electrólisis sin riesgo de roturas. 
Antes de utilizar el cátodo es conveniente niquelarlo, pues como algún: 
electrólito contiene amoníaco, y éste disuelve el cobre a la tensión de 
precipitación de la plata, puede cometerse error por defecto si no se 
toma la precaución de elevar, al final de la electrólisis, la diferencia de: 
potencial para conseguir la precipitación completa del cobre disuelto, ope- 
ración que siempre retrasa y entorpece. 
Para niquelarlo (2) se le sumerge previamente en mezcla crómica, y 
después de bien lavado con agua se introduce en una disolución que co1- 
tiene unos 2 gramos de sulfato doble de níquel y amonio, 5 gramos de: 
sulfato amónico y 15 centímetros cúbicos de amoníaco; se electroliza con 
una intensidad de corriente apropiada, que se mantiene constante duran- 
te unas tres horas, en cuyo tiempo se depositan sobre el cátodo cerca de 
0,3 gr. de níquel. El ánodo empleado es de hierro pasivado a la llama, y 
el electrólito es conveniente que esté templado. 
Cada cátodo sirve para un gran número de veces, pudiendo por esto: 
suponerse que el niquelado es condición innecesaria, ya que su objeto de 
recubrir al cobre para aislarlo del líquido electrolítico se consigue con los. 
mismos depósitos argénticos de los ensayos cuantitativos; pero esto tiene 
el inconveniente, según nos ha demostrado la experiencia, de que el de- 
pósito de plata no es por regla general tan compacto como el de níquel, y 
el cátodo así preparado, cuyo primer plateado no es perfectamente ¿m- 
(1) Ber. Deutsche. Chem. Gess., 32, 2129. 
(2) An. Soc. Esp. de F. y Q., XII, 297 (1914). 
